( 6i5 ) 

 Le métal après la trempe n'a présenté ancnn des caractères de l'acier ni 

 même du fer aciéreux. On voit donc encore que, dans cette circonstance, 

 l'oxyde de carbone, agissant au rouge sur le fer, ne le carbure pas sensible- 

 ment. 



» Je rapporterai maintenant une expérience que j'ai faite il y a six ans et 

 que je viens de répéter pour pouvoir présenter à l'Académie des preuves 

 matérielles à l'appui de l'opinion que je soutiens. 



» Deux barres de mêmes dimensions (i centimètre carré sur 3o centi- 

 mètres de long) ont été extraites d'un même morceau de fer reconnu préala- 

 blement très-propre à la cémentation. L'une de ces barres, placée au mi- 

 lieu de cément ordinaire, dans un tube chauffé au rouge, a été maintenue 

 pendant douze heures à cette température. L'autre barre a été chauffée 

 pendant le même temps et dans les mêmes conditions, mais dans un tube 

 de porcelaine où elle était soumise à l'action du gaz oxyde de carbone. Ces 

 deux opérations terminées, les deux barres ont été légèrement martelées au 

 petit rouge, afin de rendre plus visible le grain de l'acier et de détruire les 

 effets d'une chaleur prolongée; elles ont été ensuite trempées toutes les 

 deux de la même manière. 



» La première barre (cémentée au charbon), placée dans un étaii, a été 

 cassée nettement par le premier coup de marteau; elle offrait à l'œil une 

 cémentation très- belle dont la profondeur variait entre 2 et 3 milli- 

 mètres; elle était inattaquable à la lime. La deuxième barre (chauffée dans 

 l'oxyde de carbone), placée dans les mêmes conditions, a pu être complète- 

 ment repliée sur elle-même (à froid), sans être entièrement brisée au point 

 de courbure. Dans l'arrachement qui s'est produit en cet endroit, l'œil 

 armé d'une loupe n'a pu déceler aucune trace de cémentation. La lime atta- 

 qiiait facilement le métal, ce qui indiquait l'absence de toute cémentation, 

 même superficielle (i). 



» Que le contact du fer et du charbon produise une faible cémentation ; 

 que l'oxyde de carbone ait une légère action carburante dans certaines 

 circonstances, je ne le conteste ni ne l'affirme pour le moment; mais, comme 

 on le voit, ces agents de carburation sont insignifiants dans la pratique, et 



(1) Les trois échantillons que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'AcaJéiuie ont été 

 obtenus en chauffant le fer : pour le n" 1, dans un cément ordinaire; pour le n° 3, dans 

 l'oxyde de carbone provenant de la décomposition de l'acide oxalique ; pour le n° 3, dans 

 l'oxyde de carbone provenant de l'action de l'air sur le charbon (c'est l'oxyde de carbone 

 industriel). Les deux premières opérations ont duré douze heures et la dernière quatorze. 



82.. 



